Synthese der Nickelarsenide. 
55 
Tabelle 4. 
Arsenanfnahme des Speiskobalts, Kobalts und Nickels 
bei 45 0°. (Angewandte Substanz 0,2 g.) 
Speiskobalt 
Kobalt 
Nickel 
Dauer 
Atom- 
verhältnis 
R : As 
Diffe- 
renz 
Atom- T\:fe n 
Verhältnis ^ ’ 
Co : As renz 
Atom- 
verhältnis 
Ni : As 
Diffe- 
renz 
a) ohne jedesmaliges Pulvern der Substanz. 
anfangs 
1 : 1,05 
0,86 
1 : 0,00 
1,53 
1 : 0,00 
nach 1 Woche 
1 : 1,91 
1 : 1,53 
1 : 1,34 
0,19 
0,14 
„ 2 Wochen 
1 : 2,10 
1 : 1,67 
1 : 1,45 
0,07 
0,06 
7 ) ^ » 
1:2,17 
1 : 1,73 
0,05 
1 : 1,48 
0,11 
, ^ „ 
1 : 2,28 
1 : 1,78 
1 : 1,55 
b) mit 
jedesmaligem 
Pulvern 
d er Substanz. 
0,06 
0,09 
nach 5 Wochen 
1 : 2,34 
1 : 1,87 
1 : 2,01 
0,08 
0,12 
, 6 „ 
1 : 2,42 
1 : 1,99 
1 : 2,04 
verläuft als zwischen Kobalt und Arsen. Wenn aber trotzdem 
die Arsenaufnahme, wie das Resultat nach 4 Wochen (Tabelle 4) 
beweist, beim Nickel viel geringer ist als beim Kobalt, so 
kann sich dies nur dadurch erklären, daß infolge stärkerer Sinte- 
rung die Arsenierung beim Nickel nicht nach dem Innern fort- 
schreiten kann. Daß dies tatsächlich die Ursache des scheinbar 
widerspruchsvollen Ergebnisses ist, beweist das nach 5 Wochen 
erzielte Resultat. Nachdem nämlich die Arsenide gepulvert worden 
waren, erfährt die Arsenaufnahme beim Kobalt nur eine geringe 
Beschleunigung , während das Nickelarsenid einen Sprung von 
As 15g Ni bis auf As 201 Ni macht. Der nach Abschluß der vierten 
Versuchswoche vorhandene, ziemlich beträchtliche Vorsprung des 
Kobaltarsenids hat sich infolge des Pulvers mit einem Schlage 
ins Gegenteil verwandelt, wie seine Zusammensetzung As lg7 Co 
dartut. Die Vermutung, daß die Affinität zwischen Nickel und 
Arsen stärker ist als zwischen Kobalt und Arsen, wird hierdurch 
zur Gewißheit. 
Leider verunglückte nach 6 Wochen die Versuchsreihe durch 
Springen des Vakuumrohres, bevor mit Sicherheit festgestellt war, 
